﻿— 316 — 



F. A. Genth: Contribu ti on s to Mineralogy. (Proceed. amer. 

 philos. soc. XX , p. 381 ; read before the American Philosophical Society, 

 18. Aug. 1882.) 



I. Der erste Theil der vorliegenden Schrift ist eine Fortsetzung der 

 früheren Arbeit des Verfassers über den Korund*. 

 1. Korund umgewandelt in Spinell. 



a. In der Carter Mine, in Madison County, N. C, ist Korund gefunden 

 worden; da wo ihn kleine Eisse und Sprünge durchziehen, kann man be- 

 merken, dass eine Veränderung begonnen hat, die mitunter sich über grössere 

 Massen verbreitet und den Korund in grünlich schwarzen Spinell umwan- 

 delt, der unebenen Bruch , eine feinkörnige Structur und selten Oktaeder- 

 flächen zeigt. G = 3,751. Der Spinell seinerseits geht wieder in Chlorit über, 

 a. Analyse des Spinell, b. dieselbe nach Abzug von Si0 2 und von Korund, 

 c. berechnete Zusammensetzung : 







a 



b 



c 





Al 2 0 3 





66,02 



66,74 







Fe 2 0 3 





1,33 



1,34 



FeFe 2 0 4 = 



1,94 



CuO 





0,09 



0,09 



FeAl 2 0 4 = 



27,53 



MO 





0,33 



0,33 



CuAl 2 0 4 = 



0,21 



ZnO 





0,22 



0,22 



ZnAl 2 0 4 = 



0,50 



FeO 





11,81 



11,94 



NiAl 2 0 4 = 



0,78 



MgO 





19,13 



19,34 



MgAl 2 0 4 = 



69,04 



Si 0 2 





0,24 







100,00 



Korund 





1,15 











100,32 



100,00 







b. Bei Shimersville in 



Ledigh County kommen Krystalle 



von E 



vor. Dieselben sind rauh und zeigen ein hexagonales Prisma, eine Pyra- 

 mide und die Basis. Zwischen ihnen finden sich schöne Krystalle von 

 Titaneisen, welche nicht magnetisch sind. Dieser Korund scheint nicht stark 

 verändert zu sein, da nur wenige Exemplare eines schwarzen Spinells in 

 ihm gefunden worden sind; derselbe ist wenig magnetisch, G = 4,056. — 

 Nach Abzug von 1,47% Si 0 2 erhielt G. M. Lawrence folgende Zusammen- 

 setzung: A1 2 0 3 = 56,42; Fe 2 0 3 = 13,17; FeO = 22,95; MgO = 4,94; 

 Ti0 2 = 2,62; Summe 100,10. Daraus berechnet sich: MgAl 2 0 4 = 25,40; 

 FeAl 2 0 4 = 48,51; FeFe 2 0 4 — 26,09, wenn man die Ti0 2 als FeTi0 3 

 und 24,16 Korund in Abzug bringt. 



2. Korun d, um gewandelt in Zoisit, kommt seltener vor, z. B. 

 in Towns County, Georgia. Hier ist der Korund von Zoisit umhüllt. 



3. Korund, umgewandelt in Feldspath und Damourit. 

 a. Bei Unionsville finden sich Überbleibsel von Korund-Krystallen in tri- 

 klinem Feldspath; der Korund erscheint dabei wie zerfressen. Die Analyse 

 des Feldspaths gab: Si0 2 = 62,62; A1 2 0 3 == 22,59; Fe 2 0 3 = 0,22; MgO 

 = 0,18; CaO = 1,94; Na 2 0 = 7,41; K 2 0 = 2,52, Glühverlust = 2,45. 



* Dies. Jahrb. 1873, p. 956. 



